﻿594 



Eine directe Synthese eines Kalk-haltigen Cancrinits wurde 

 nicht versucht, wegen der grossen Schwierigkeit, denselben 

 neben Gemengen von CaC0 3 und anderen Kalksilicaten nach- 

 zuweisen; in einem Natron-Cancrinit lässt sich das Na leicht 

 durch Ca ersetzen, wie folgender Versuch darthut. 



Cancrinit von Brevig, No. 10 c, wurde 75 Stunden mit 

 CaCl 2 -Lösnng bei 180— 190° erhitzt und gab das Silicat 

 No. 10 d. 



No. 10c. No. lOd. 

 H o . . . 6,47 11,32 

 SiO., . . . 37,71 36,78 

 Al o 3 . . 27,94 27,54 

 CaO . . . 3,25 10,58 

 Na„0. . . 20,08 10,52 

 C0 2 . . . 5,19 3,97 



100,64 100,71 



Beim Auswaschen ist etwas Na 2 C0 3 abgespalten worden. 



No. 11. 1 Mol. A1 2 3 -+ 5 Mol. K 2 OSi0 2 in lOpro- 

 centiger Lösung, worin KCl enthalten war, 27 Stunden bei 

 180 — 195° erhitzt, gab ein Product, das zum kleinsten Theil 

 amorph war, meist aus kleinen Krystallsäulen und sternför- 

 migen Aneinanderlagerungen von Säulen bestand; eine Tren- 

 nung durch Schlämmen war wegen Kleinheit der Krystalle 

 nicht ausführbar. 



No. IIa. Derselbe Versuch wiederholt. 



No. IIb. 1 Mol. A1 2 3 + 5 Mol. Na 2 OSi0 2 in lOpro- 

 centiger Lösung, worin NaN0 3 aufgelöst war, 31 Stunden bei 

 200° erhitzt; das Hauptproduct war amorph von spärlichen, 

 strahligen Kugeln durchsetzt. 





No. 11. 



No.lla. 



No.llb. 



H 2 . . 



. 11,68 



11,84 



11,42 



SiO„ . . 



. 44,60 



45,89 



36,86 



A1 2 Ö 3 . . 



. 22,52 



22,11 



29,18 



K 9 . . 



. 20,20 



20,16 



17,56 



KCl . . . 



. 1,00 



0,80 



NaN0 3 . 



6,05 





100 



100,80 



101,07 



Die Versuche von No. 9 an haben möglicherweise auch 

 für die Bodenkunde Bedeutung; aus der Ackerkrume lassen 



